XXIV. 



Von dem Vermögen des Kupfers, das Zinn aus seinen Auflösungen in der 



Weinsteinsäure zu fällen*). 



Bekanntlich kann kein Metall von einer Säure aufgelöset werden, ehe es nicht in 

 Kalkgestalt gebracht ist, und es wird aus der Auflösung geschieden, sobald es seine metallische 

 Beschaffenheit wieder erhält, wenn nemlich ein anderes Metall zugesetzt wird, welches nach 

 einer gewissen Ordnung geneigter ist, aufgelöst zu werden. — So sicher dieses auf Erfahrungen 

 gegründet ist, so scheinen doch zuweilen Erscheinungen dagegen zu streiten. Von der Artist 

 die wechselseitige Fällung, welche das Zinn und das Kupfer in gewissen Fällen verursachen. 

 Das gesäuerte Kupfer wird durch zugesetzes Zinn, als Metall gefallt, und die Säure hält zuletzt 

 Zinn allein aufgelöst. Dagegen wird nach der gewöhnlichen Erfahrung der Handwerker, das 

 Zinn wirklich als Metall bey dem Weisssieden auf Kupfer gefällt, wenn beyde zusammen in 

 einer Weinsteinauflösung gekocht werden. 



Da das vorher aufgelöste, also verkalkte Zinn metallisch gefällt wird, so sollte man 

 glauben, dass das Kupfer solches beym Weisssieden wieder herstelle, indem es aufgelöst wird. 

 Wie ich ohnlängst, aber in Gesellschaft mit Hrn J. G. Gähn einige Weisssiedungsversuche 

 anstellte, so fanden wir, wieder Vermuthen, kein Zeichen vom aufgelösten Kupfer, nachdem 

 das Kupfer mit einer Zinnhaut überzogen war. Den Grund dieser mir zur Zeit nicht erklär- 

 lichen Erscheinung, suchte ich nachher durch Versuche zu erforschen. 



1) In einer Auflösung von V2 T-'Oth Weinsteinrahm, in Wasser, verlor ein Stück 

 Blattzinn in einigen Tagen bey Digerirwärme, 0,005 Loth von seinem Gewichte. Eine Kup- 

 ferplatte, welche sechs Stunden in jener Auflösung digerirt wurde, verlor 0,0006 Loth, hatte 

 aber darauf ihre Farbe nicht weiter verändert, als dass ihre Oberfläche etwas matter vom 



*) Orells chein. Annal. 179Ü I. S. 260—269. 



Töm. XXXIX. 



